— A0) — 
En retranchant de la silice la portion insoluble dans la potasse qui pro- 
venait d’une petite quantité de la roche ayant échappé au triage, j'ai 
trouvé dans deux analyses : 
do 20 Moyenne.  Oxigène. 
SIC. eue le SR 30,537 31,40 31,07 16,136 
ADMIN. 7. 0 0e EURE 16,08 14,89, 15,47 7,224 
Péroude deffer- ee 22,42 22,00 22,21 6,897 
Protoxide de manganèse. , traces » » » 
Chéuxe Eee . 206 066 0 HE 
MaSnésle. .. . A NN. 18,98 dif. 19,29 19,14 7,408 
Eau... ls 06 A 
100,00 99,80 100,67 
Les nombres trouvés pour la silice, l’alumine et l’eau semblent mdiquer 
que le minéral est une chlorite, mais elle serait alors beaucoup plus pauvre 
-en magnésie que toutes celles analysées jusqu’à présent et au contraire 
beaucoup plus riche en fer. Ainsi que cela avait été annoncé par M. de 
Marignac pour la chlorite qu'il a examinée, j'ai constaté que le minéral 
contient du péroxide et du protoxide de fer, j'ai même fait des essais 
au moyen du double d’or et de soude ayant pour but de déterminer la 
proportion de ce dernier; j'ai trouvé dans deux expériences sur 152, 
fe —4,67— 3,18 — En moyenne 4,07—Oxigène 0,950 
donc Fe 47,54 5,382. 
Il faut reconnaitre toutefois que la facilité avec laquelle le chlorure d’or 
se décompose, et que le temps nécessaire pour l'attaque complète du 
silicate, sont des obstacles qui s'opposent à ce qu’on soit bien sûr de 
ce résultat. 
IL est difficile de trouver une formule bien simple qui représente la 
composition de la substance, peut-être conviendrait-il d'adopter celle qui 
a été proposée pour la chlorite par M. Rammelsberg. 
Quoi qu'il en soit d’après l’ensemble des propriétés physiques et chimiques 
il me semble qu’on peut regarder le minéral comme une chlorite à base de 
fer, aussi le désignerai - je par la suite sous le nom de chlorite ferrugineuse. 
